466 E. H. Kraus und W. F. Hunt, Manganhaltiger Albit etc. 
I. Schwarzes Mineral; II. Molekularverhältnisse ; III. Berech- 
nung aut 100 °/'o ohne Berücksichtigung von Fe 2 O s , MnO und H 2 0: 
IV. Theoretische Zusammensetzung einer Mischung von 90,7 °/o Albit 
und 9,3 °/o Anorthit; V. Gelbes Mineral. 
Die mikroskopische Untersuchung zeigte, daß die Farben dieser 
Mineralien von sehr dunkeln Einschlüssen herrühren, und daher 
ist anzunehmen, daß das Vorhandensein von Fe„ 0., und MnO von 
solchen Einschlüssen veranlaßt wird. Wird dann das schwarze 
Mineral als eine Mischung von Albit und Anorthit betrachtet und 
die angeführte Analyse, Kolumne I, so umgerechnet, daß CaO und 
MgO dem Anorthitmolekiil zukommen, erhält man den folgenden Rest : 
Diese so erhaltenen Verhältnisse deuten unzweifelhaft auf 
eine Mischung von Albit und Anortliit hin. Wird die Zusammen- 
setzung, abgesehen von Fe 2 0 3 , MnO und H„0, dann auf 100% 
bezogen, so erhält man die in Kolumne III gegebenen Werte, 
welche als bestehend aus 90,7 °/o Albit und 9,3 % Anorthit zu 
betrachten sind. In Kolumne IV werden die Prozente der theore- 
tischen Zusammensetzung einer solchen Mischung angeführt, welche 
sehr gut mit den umgerechneten, beobachteten Werten über- 
einstimmen. 
Im Handstück konnte Manganit festgestellt werden, und eine 
Berechnung des MnO und Fe 2 0 3 als MnO. OH und FeO.OH, 
respektiv, zeigte, daß nur 0,36 °/o H 2 0 als freies Wasser ange- 
nommen werden muß , da das übrige in den soeben genannten 
Verbindungen chemisch gebunden ist. Chemisch ist das schwarze 
Mineral dann als eine Mischung von 90,7% Albit und 9,3 °/n 
Anortliit zu betrachten, welche durch Einschlüsse und Beimengungen 
von Eisen- und Manganhydroxyd schwärzlich gefärbt ist. Das 
spezifische Gewicht wurde mittels der hydrostatischen Wage und 
der Pyknometermethode bestimmt und respektive folgende Werte 
erhalten: 2,68 und 2,688. Berechnet nach der TscHERMAK’schen 
Formel 1 soll das spezifische Gewicht einer Mischung von Albit 
und Anortliit von der oben gefundenen Zusammensetzung 2,62 sein. 
Die höheren beobachteten Werte sind leicht durch die soeben 
erwähnten metallischen Beimengungen zu erklären. 
Daß das gelbe Material eine Mischung derselben Art ist, ergibt 
sich aus einer Vergleichung der in Kolumnen I und V angeführten 
Molekular Verhältnisse 
1,000455 6,0877 
0,164340 1,0000 
0,163750 
0,9964 
Hintze, Handbuch der Mineralogie. II. p. 1358. 
